Ueber den Magnetismus einfacher Gesteine und Felsarten. 
675 
46. Magnetkies (für sieb etwas magnetisch, wird es nach dem Schmelzen 
in hohem Grade) 60-4 % Fe. 
47. Pyrit (Schwefelkies) und Markasit (Strahlkies) 46-7 % Fe. 
48. Glanzkobalt mit 35-5 °/ 0 Kobalt und zuweilen einigen Procent Eisen. 
49. Speiskobalt mit 28 2 °/ 0 Kobalt, wovon in der Regel ein Theil durch 
Eisen vertreten ist. 
50. Tesseralkies mit 20'8 % Kobalt. 
51. Kobaltkies mit 57-9 % Kobalt und meistens etwas Eisen. 
52. Wismuthnickelkies mit 6 % Eisen. 
Endlich wird noch von Ko bell die Fähigkeit, durch Behandeln im Feuer 
magnetisch werden zu können, vielen Eisenkalk- und Thoneisengranaten zuge- 
schrieben. Auch Manganspath, Pistazit, Mangankiesel und Lithionglimmer sollen 
häufig diese Eigenschaft erlangen. Grüneisenerz soll nach v. Ko b el 1 ebenfalls 
durch Glühen magnetisch werden, was jedoch Neumann widerspricht. 
Wir sehen aus dieser Zusammenstellung, dass sich die meisten der ange- 
führten Mineralien eines mehr oder weniger beträchtlichen Gehaltes an Eisenoxyd, 
Eisenoxydul oder regulinischem Eisen erfieuen; nur bei wenigen kann der 
erregte Magnetismus einem An theil von Kobalt, Mangan oder Nickel zuge- 
schrieben werden. 
Der Eisenoxydgehalt variirt bei den hier angegebenen Mineralspecies im 
Mittel zwischen 20 und 42 Procent, sinkt bei dem vulcanischen Palagonit bis aut 
ungefähr 14 Procent herab und erreicht sein Maximum bei dem Nadeleisenerz 
und dem Rotheisensteine mit 90 und 100 Procent. Dagegen finden wir den Eisen- 
oxydulgehalt zwischen den Gränzen von 20 — 37 Procent, als Minimum bei dem 
Ottrelit mit 17 Procent, und dem Wolfram mit 9-6 — 19-3 Procent, während das 
Maximum bei dem Triphylin auf 49 und dem Sideroschisolith auf 74 6 Procent steigt. 
Wo Eisenoxyd und Eisenoxydul in Vereinigung Vorkommen, da wechselt ihre 
Gesammtsumme zwischen 35 und 58 Procent, indem diese nur ausnahmsweise bei 
dem Schillerspathe 10-60 Procent beträgt. 
Die Procente an metallischem Eisen sind in den Gränzen von 30 — 47 Procent 
eingeschlossen, haben ein Minimum bei dem Tennantit von 4 und dem Buntkupfer- 
erz von 6-4 — 17 Procent, während das Maximum bei dem auch ohne Schmelzen 
magnetischen Magnetkies mit 60-4 Procent Statt hat. 
Wir können also auch bei diesen Mineralien mit Fug und Recht annehmen, 
dass sie ihren Magnetismus oder wo sie ihn nicht schon besitzen, die Fähigkeit 
magnetisch werden zu können, einzig und allein ihrem Eisengehalte verdanken. 
Es scheint uns dabei wahrscheinlich, dass durch das Glühen oder Schmelzen, je nach 
der Art der Zusammensetzung durch Reduction oder Oxydation, die Bildung von 
Eisenoxyd- oxydul herbeigeführt wird, welches, Avenn es sich in hinreichendem 
Maasse und entsprechendem Verhältnisse erzeugt, die magnetischen Erscheinungen 
bedingt, oder um uns eines sichern Ausdrucks zu bedienen, diese erhöhen dürfte. 
Bei denjenigen, welche Kobalt, Nickel und Mangan in ihrer Zusammensetzung 
86 * 
